Alumine 
7.00 
5.75 
8.85 
6.45 
6,10 
Manganèse total 
.21.25(a) 
20,65(i^) 
18.65(c) 
16.75(d) 
21.05(e) 
Fer 
15.60 
18.50 
18.65 
20.75 
19.25 
Soufre 
0.01 
0.015 
0.09 
0.01 
0.01 
Phosphore 
0.22 
0.26 
0.275 
0.275 
0.21 
Chaux 
5.20 
5.90 
5.10 
5.20 
5.00 
Magnésie 
traces 
î races 
traces 
traces 
traces. 
{a) dont 3.40 inatiaqué par les acides. 
{[)) » 0.70 id. 
(6*) » 5.20 id. 
(ci) )) 2.90 id. 
(e) )) 1.60 id. 
La perte au feu, ainsi que la montré d’analyse plus 
complète du même minerai donnée dans la notice déjà citée, 
est due en majeure partie au départ de Tacide carbonique. 
Les analyses qui précèdent sont des analyses industrielles, 
c’est-à-dire que les dosages des éléments considérés 
comme principaux, à ce point de vue, silice, manganèse, 
ter, soufre et phosphore, sont seuls d’une très grande 
exactitude. 
Néanmoins, il y a lieu de faire remarquer que l’échantil¬ 
lon n® 2, qui renferme le moins de manganèse (0,70 p. 7o) 
rebelle à l’action des acides, est celui dont la perte au feu 
est la plus forte, c’est-à-dire le plus riche en carbonates. Au 
contraire, l’échantillon n" 3, qui en renferme le plus 
(5.20 p. 7 o)7 est celui dont la perte au feu est la plus faible. 
Pour terminer, je crois intéressant, au point de vue 
industriel, de signaler une assez grande analogie décompo¬ 
sition entre le minerai de Moët-Fontaine et un minerai 
manganésifère de Garthagène (Espagne), employé à l’usine 
de Terre-Noire (près de St-Etienne). Elle résulte d’une 
analyse de ce dernier minerai, extraite de la notice publiée 
par la Compagnie des fonderies et forges de Terre-Noire, 
la Voulte et Bessèges, à l’occasion de l’exposition de Paris 
de 1878. D’après cette analyse, le minerai de Garthagène 
en question renferme, en centièmes : Silice 13,30, Alumine 
1,80; Manganèse 27,00; Fer 18,36; Phosphore 0,25; 
Chaux 6,50. 
